## VARIASI AKSIAL DAN RADIAL DIMENSI SERAT, SIFAT FISIKA DAN MEKANIKA KAYU JABON (Neolamarckia cadamba Miq.) DI HUTAN RAKYAT KABUPATEN SLEMAN, YOGYAKARTA
(Axial and Radial Variation of Fiber Dimension, Physical and Mechanical Properties of Burflower Wood (Neolamarckia cadamba Miq.) in the Community Forest of Sleman,
Yogyakarta)
Muhammad Rosyid Ridho 1*) , Sri Nugroho Marsoem 2) , Tomy Listyanto 2) , Joko Sulistyo 2)
1 Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman, Jl Penajam, Gunung Kelua, Samarinda 75242, Indonesia
2 Depertemen Teknologi Hasil Hutan, Universitas Gajah Mada, Jl. Agro No. 1, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Indonesia
* e-mail: mrridho@unmul.ac.id
Abstract
Utilization  of  fast-growing  wood  species  needs  to  be  increased  to  support  the  sustainability  of wood  industry  in  Indonesia.  Burflower  (Neolamarckia  cadamba  Miq.)  is  a  fast-growing  wood species  that  widely  planted  in  some  community  forest  on  Java  Island  recently,  including  in Yogyakarta. This study aims to provide information about burflower wood quality, based on its fiber  dimension,  physical  and  mechanical  properties.  The  axial  and  radial  variation  of  wood properties within stem in the axial and radial direction also examined. Three (3) free defects of burflower trees from community forest in Sleman regency, Yogyakarta, have been felled and cut into  samples.  The  results  show  that  green  moisture  content,  air-dried  density,  and  oven-dried density were varied in the axial direction. Meanwhile in the radial direction, fiber length, density, and static bending strength increase from the pith towards the bark. In contrast, green moisture content decreases from the pith towards the bark.
Keywords: density, fast-growing, fiber length, modulus of elasticity, shrinkage.

## Abstrak
Pemanfaatan jenis kayu cepat tumbuh perlu ditingkatkan untuk mendukung kelanjutan industri perkayuan di Indonesia. Jabon (Neolamarckia cadamba Miq.) adalah salah satu jenis kayu cepat tumbuh  yang  banyak  ditanam  di  hutan  rakyat  Pulau  Jawa  pada  beberapa  tahun  terakhir, termasuk  di  Yogyakarta.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  informasi  terkait  kualitas kayu  jabon  di  hutan  rakyat,  berdasarkan  dimensi  serat,  sifat  fisika  dan  mekanikanya.  Variasi aksial dan radial sifat kayu dalam satu batang pohon juga  diamati. Sebanyak 3 batang pohon jabon  bebas  cacat  dari  hutan  rakyat  di  Kabupaten  Sleman,  Yogyakarta,  ditebang  dan  dibuat sampel  uji.  Hasil  pengamatan  menunjukkan  bahwa  kadar  air  kering  udara  (KAKu),  kerapatan kering udara (KKu), dan kerapatan kering oven (KKo) bervariasi pada arah aksial. Sementara itu pada arah  radial,  variasi  terlihat  pada  panjang  serat,  kerapatan,  dan  kekuatan  lengkung  statis  yang menunjukkan pola peningkatan dari empulur menuju kulit. Sebaliknya, kadar air segar menurun dari empulur menuju kulit.
Kata kunci: cepat tumbuh, kerapatan, modulus elastisitas, panjang serat, penyusutan

## PENDAHULUAN
Pemanfaatan  jenis  kayu  cepat tumbuh  saat  ini  dianggap  sebagai  salah satu  alternatif  penyediaan  bahan  baku untuk industri kayu. Kayu cepat tumbuh dipilih karena dapat menghasilkan kayu dalam  volume  yang  besar  dalam  waktu yang  relatif  singkat.  Salah  satu  jenis kayu cepat tumbuh yang saat ini banyak ditemukan  di  Pulau  Jawa  adalah  jabon ( Neolamarckia  cadamba Miq.).  Jenis kayu ini selain memiliki laju pertumbuhan yang cepat, batang
pohonnya lurus dan silindris, serta relatif bebas  dari  serangan  hama  dan  penyakit (Krisnawati et  al., 2011),  sehingga berpotensi  untuk  dimanfaatkan  sebagai kayu pertukangan. Di Pulau Jawa, jabon banyak  ditanam  di  beberapa  hutan rakyat,  termasuk  di  Yogyakarta,  dan umumnya  dipanen  pada  umur  5  tahun. Pada  umur  tersebut,  pohon  jabon  dapat mencapai diameter batang lebih dari 20 cm,  yang  mana  telah  memenuhi persyaratan bahan baku di industri kayu.
Selama ini, pemanfaatan kayu jabon masih sangat terbatas, yaitu untuk bahan baku  pulp  dan  kertas,  kayu  lapis,  dan konstruksi  ringan  (Soerianegara  & Lemmens, 1994). Selain itu, masyarakat juga  masih  banyak  yang  menganggap bahwa  jenis  cepat  tumbuh  cenderung menghasilkan  kayu  dengan  kualitas rendah. Hal ini berakibat pada harga jual yang  tidak  sesuai  harapan,  sehingga dikhawatirkan  dapat  menurunkan  minat masyarakat  untuk  menanam  jenis  kayu
cepat  tumbuh,  termasuk  jabon.    Oleh karena  itu  diperlukan  upaya  untuk meningkatkan  nilai  tambah  dari  kayu jabon  supaya  nilai  jualnya  meningkat dan dimanfaatkan lebih luas. Salah satu upaya  yang  dapat  dilakukan  adalah dengan  menambah  informasi  mengenai kualitas  kayu  jabon,  terutama  yang tumbuh di hutan rakyat. Informasi yang diperlukan  yaitu  sifat-sifat  dasar  kayu yang  terkait  dengan  kualitas  akhir  kayu di  antaranya  adalah  dimensi  serat,  sifat fisika, dan sifat mekanika.
Beberapa  penelitian  terkait  sifat- sifat kayu jabon, di antaranya batas kayu juvenil  (Darmawan et  al., 2013),  laju pertumbuhan  (Pertiwi et  al., 2017), keragaman antar klon (Anna et al., 2020) dan  peningkatan  keawetan  (Hadi et  al., 2020). Akan tetapi, informasi mengenai variasi sifat-sifat kayu jabon dalam satu batang  pohon  saat  ini  masih  sangat terbatas.  Variasi  sifat  dalam  satu  pohon ini penting untuk diperhatikan kaitannya dengan  upaya  meningkatkan  efisiensi pengolahan di industri kayu. Pola variasi yang  sering  kali  terlihat  dalam  satu pohon  meliputi  variasi  pada  arah  aksial dan  radial  (Zobel  &  van  Buijtenen, 1989).  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini diharapkan dapat memberikan informasi penting  terkait  variasi  aksial  dan  radial sifat-sifat  kayu  jabon,  yang  dapat menjadi  dasar  untuk  meningkatkan kualitas  kayu  jabon  dan  efisiensi pengolahannya di industri kayu.
Vol. 12 (1): 136 – 149
Gambar 1. Ilustrasi pengambilan sampel uji ( Sampling illustration )
Keterangan. P: Bagian pangkal pohon; T: bagian tengah pohon; U: Bagian ujung pohon; BC: Tinggi batang bebas cabang; TT: Tinggi total; A: Sampel uji kadar air dan kerapatan; B: Sampel uji penyusutan dan dimensi serat; C: Sampel kekuatan lengkung statis)

## METODE PENELITIAN
Bahan yang digunakan pada penelitian  ini  adalah  tiga  (3)  batang pohon  jabon  yang  berbatang  lurus  dan relatif bebas cacat dari hutan rakyat yang berlokasi  di  Kapanewon  Gamping, Kabupaten  Sleman,  Daerah  Istimewa Yogyakarta.  Umur  pohon  pada  saat ditebang pada 16 Februari 2020 adalah 5 tahun.  Diameter  setinggi  dada  masing- masing pohon adalah 29,9 cm; 27,1 cm; dan  30,6  cm,  sementara  tinggi  totalnya masing-masing  14,2  m;  14,5  m;  dan  15 m. Setelah ketiga pohon ditebang, diukur tinggi  batang  bebas  cabangnya  dan dibagi menjadi 3 bagian secara proporsional,  yang  meliputi:  (1)  Bagian pangkal;  (2)  Bagian  tengah;  dan  (3) Bagian  ujung.  Dari  masing-masing bagian  itu  kemudian  diambil  log berukuran panjang ±40 cm untuk dibuat sampel uji. Pada setiap log tersebut lalu dibagi  menjadi  piringan  ( disk )  yang setebal  ±2  cm;  ±4cm;  dan  ±30  cm
masing-masing  untuk  sampel  uji  kadar air  dan  kerapatan;  penyusutan  dan dimensi  serat;  serta  kekuatan  lengkung statis (Gambar 1).
Kemudian, dari setiap piringan yang dibuat  lalu  dipotong  membentuk  papan dengan  melintasi  empulur  dan  dibagi menjadi  4  bagian  secara  proporsional berdasarkan  jaraknya  dari  empulur. Jarak  0  –  25%  dari  empulur  disebut Bagian A; jarak 26 – 50% dari empulur disebut  Bagian  B;  jarak  51  –  75%  dari empulur  disebut  Bagian  C;  dan  sisanya yang paling dekat dengan kulit (jarak 76 – 100% dari empulur) disebut Bagian D (Gambar  2).  Pembuatan  sampel  dan pengujian kadar air, kerapatan,
penyusutan,  dan  kekuatan  lengkung statis  mengikuti  British  Standard  373 (1957). Sementara itu, pengujian dimensi  serat  dilakukan  mengikuti prosedur International  Association  of Wood  Anatomist (IAWA).  Pembuatan dan  pengujian  sampel  dilakukan  segera
setelah pohon ditebang untuk menghindari  penguapan  lebih  lanjut. Pengujian dimensi serat, sifat fisika dan mekanika kayu dilakukan di Laboratorium Pembentukan dan Peningkatan  Kualitas  Kayu,  Fakultas
Kehutanan,  Universitas  Gadjah  Mada, Yogyakarta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dimensi Serat
Pengujian  dimensi  serat  yang dilakukan meliputi panjang serat, diameter serat, diameter lumen, dan tebal dinding serat. Nilai rerata dan kisarannya masing-masing untuk panjang serat yaitu sebesar  1395  µm  (1070–1672  µm), diameter serat sebesar 32,23 µm (27,33– 40,67  µm),  diameter  lumen  sebesar 22,70  µm  (17,17–28,04  µm),  dan  tebal dinding  serat  sebesar  4,07  µm  (3,29–
5,00 µm) (Tabel 1). Berdasarkan analisis keragaman  (Tabel  2),  semua  parameter pengujian  dimensi  serat  ini  tidak menunjukkan  keragaman  pada  arah aksial.  Pada  arah  radial,  hanya  panjang serat  yang  menunjukkan  keragaman, sedangkan parameter lain tidak menunjukkan keragaman.
Panjang  serat  menunjukkan  pola peningkatan  arah  radial  dari  empulur menuju kulit (Gambar 3). Pola ini serupa dengan temuan sebelumnya oleh Darmawan et al., (2013) pada jenis kayu yang  sama.  Keragaman  panjang  serat pada  arah  radial  ini  diduga  disebabkan oleh adanya kayu juvenil di bagian dekat empulur.  Salah  satu  karakteristik  kayu juvenil yaitu serat yang lebih pendek jika dibandingkan kayu dewasa (Shmulsky & Jones, 2019).
Gambar  2.  Pembagian  sampel  pada  arah  radial ( Sample  distribution  in  the  radial direction )
Tabel  1.  Nilai  rerata  dimensi  serat  pada  arah  aksial  dan  radial (Mean  values  of fiber dimension in the axial and radial direction)
Parameter Posisi Aksial Posisi Radial A B C D Panjang serat (µm) Pangkal 1168 1415 1534 1568 Tengah 1166 1385 1477 1571 Ujung 1174 1277 1449 1553 Diameter serat (µm) Pangkal 32,80 30,64 31,92 29,93 Tengah 34,56 33,69 34,18 30,81 Ujung 31,99 33,26 31,80 31,26 Diameter lumen (µm) Pangkal 24,00 20,76 24,11 21,08 Tengah 24,74 22,71 24,12 22,57 Ujung 21,45 22,71 21,70 22,41 Tebal dinding serat (µm) Pangkal 3,98 4,29 4,17 3,78 Tengah 3,85 4,43 4,21 4,17 Ujung 3,99 4,19 4,04 3,80
Tabel  2.  Hasil  analisis  keragaman  dimensi  serat  pada  arah  aksial  dan  radial
( Analysis of variance for fiber dimension in the axial and radial direction ) Parameter P-value HSD Aksial Radial Interaksi Panjang serat 0,191 0,000** 0,683 155 Diameter serat 0,252 0,309 0,895 - Diameter lumen 0,382 0,528 0,675 - Tebal dinding serat 0,600 0,146 0,921 -
Keterangan: **signifikan pada Tingkat kepercayaan 99%
Gambar 3. Pola keragaman panjang serat pada arah radial ( Variation pattern of fiber length in the radial direction )
Secara  umum,  nilai  rerata  panjang serat  kayu  jabon  pada  penelitian  ini (1.395  µm)  lebih  rendah  dibandingkan temuan  Pertiwi et  al., (2017)  yaitu
sebesar  1,52  mm.  Sebaliknya,  nilai panjang  serat  ini  lebih  tinggi  jika dibandingkan  temuan  Darmawan et  al.,
(2013)  yaitu  1.147  µm.  Penelitian-
500 800 1100 1400 1700 A B C D P anj ang s era t (µ m ) Posisi radial
penelitian  tersebut  dilakukan  di  lokasi yang  berbeda-beda,  di  antaranya  di Sukabumi, Jawa Barat, dan Probolinggo, Jawa  Timur.  Berdasarkan  temuan- temuan  ini,  dapat  dilihat  bahwa  nilai panjang  serat  kayu  jabon  bervariasi menurut  asal  tempat  tumbuhnya.  Oleh karena  itu,  informasi  sifat  kayu  jabon dari  berbagai asal  tempat  tumbuh  dapat menyajikan  keragaman  sifat  kayu  yang cukup  luas  sehingga  dapat  digunakan sebagai dasar untuk kegiatan pemuliaan pohon jabon.

## Kadar Air
Kadar  air  (KA)  yang  diamati meliputi kadar air segar (KA segar) dan kadar  air  kering  udara  (KA  kering udara),  yang  nilai  reratanya  masing- masing sebesar 102,43% (79,28– 143,91%)  dan  14,10%  (12,82–15,77%). Baik  nilai  kadar  air  segar  dan  kering udara  pada  penelitian  ini  menunjukkan nilai  yang  lebih  rendah  dibandingkan kayu  jabon  umur  7  tahun  yang dilaporkan  oleh  Widiyanto  &  Siarudin
(2016)  sebesar  120,86%  dan  15,36%. Perbedaan umur dan asal tempat tumbuh diduga  menjadi  penyebab  perbedaan nilai kadar air kayu jabon ini (Panshin & de Zeeuw, 1980). Hasil  analisis keragaman  (Tabel  3)  menunjukkan bahwa  kadar  air  segar  bervariasi  pada arah  radial,  sedangkan  kadar  air  kering udara  bervariasi  pada  arah  aksial  dan radial.
Pada  arah  radial,  kadar  air  segar menunjukkan  pola  penurunan  dari empulur menuju kulit (Gambar 4). Hasil ini  serupa  dengan  temuan Widiyanto & Siarudin  (2016)  yang  juga  melaporkan nilai  kadar  air  segar  kayu  jabon  yang lebih  tinggi  di  bagian  dekat  empulur. Keragaman kadar air pada arah radial ini diduga  disebabkan  oleh  perbedaan karakteristik kayu teras dan kayu gubal, yang mana bagian kayu teras pada jenis kayu daun lebar sering kali menunjukkan nilai  kadar  air  yang  lebih  tinggi dibandingkan  kayu  gubal  (Shmulsky  & Jones, 2019).
Tabel 3. Hasil analisis keragaman kadar air pada arah aksial dan radial ( Analysis of variance for moisture content in the axial and radial direction ) Parameter P-value HSD Aksial Radial Interaksi Kadar air segar 0,205 0,000** 0,594 17,48 Kadar air kering udara 0,039* 0,013* 0,902 0,85
Keterangan: **signifikan pada tingkat kepercayaan 99%; *signifikan pada tingkat kepercayaan 95%)
Vol. 12 (1): 136 – 149
Gambar 4. Pola keragaman kadar air segar pada arah radial ( Variation pattern of green moisture content in the radial direction )
Pola  sebaliknya  pada  arah  radial terlihat pada kadar air kering udara, yang justru  meningkat  dari  empulur  ke  kulit (Gambar 5). Pola kadar air kering udara ini  serupa  dengan  Sukmarini et  al.,
(2019)  yang  meneliti  kayu  nangka
( Artocarpus  heterophyllus ).  Meskipun secara  statistik  berbeda  nyata,  namun dapat  dilihat  bahwa  pola  keragaman kadar  air  pada  kondisi  kering  udara  ini cenderung lebih landai jika dibandingkan  kadar  air  segar.  Oleh karena  itu,  kayu  jabon  sebaiknya dikeringkan  dulu  hingga  kondisi  kering
udara sebelum diolah untuk mengurangi keragaman  kadar  air  pada  arah  radial. Selain itu, upaya mengurangi keragaman kadar  air  pada  arah  radial  secara  lebih singkat dapat dilakukan melalui metode pengasapan (Ishiguri et al., 2005).
Selain  bervariasi  pada  arah  radial, kadar  air  kering  udara  juga  bervariasi pada  arah  aksial.  Nilai  kadar  air  kering udara  di  bagian  pangkal  lebih  tinggi dibandingkan  bagian  tengah  dan  ujung. Sementara itu, antara bagian tengah dan ujung  tidak  menunjukkan  perbedaan nyata (Gambar 6).
Gambar  5.  Pola  keragaman  kadar  air  kering  udara  pada  arah  radial ( Variation pattern of air-dried moisture content in the radial direction )
80 90 100 110 120 130 A B C D 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 A B C D K A ke ri ng uda ra (%) Posisi radial
Gambar  6.  Pola  keragaman  kadar  air  kering  udara  pada  arah  aksial  (Variation pattern of air-dried moisture content in the axial direction)

## Kerapatan
Kerapatan  merupakan  sifat  kayu yang  paling  penting  karena  banyak berhubungan  dengan  kualitas  akhir produk kayu (Shmulsky & Jones, 2019). Pada  penelitian  ini,  kerapatan  yang diamati  meliputi  kerapatan  segar  (Ks), kerapatan  kering  udara  (Kku),  dan kerapatan kering oven (Kko). Nilai rerata dan  kisarannya  masing-masing  yaitu 0,402 g/cm 3 (0,304 – 0,482 g/cm 3 ); 0,420 g/cm 3 (0,301–0,508  g/cm 3 );  dan  0,454 g/cm 3 (0,320–0,580 g/cm 3 ). Nilai kerapatan  cenderung  meningkat  dari kondisi  segar  ke  kering  oven.  Hasil  ini serupa dengan temuan Sun et al., (2022) bahwa  kayu  yang  diteliti  cenderung meningkat kualitasnya ketika dikeringkan.  Secara  umum,  nilai  rerata kerapatan  segar  kayu  jabon  ini  lebih tinggi  dibandingkan  temuan  Pertiwi et
al., (2017);  Widiyanto  &  Siarudin (2016); dan Mahmud et al., (2017) yang masing-masing sebesar 0,30 g/cm 3 ; 0,33 g/cm 3 ;  dan  0,34  g/cm 3 .  Hasil  ini mengindikasikan  bahwa  kayu  jabon yang  tumbuh  di  Sleman  memiliki keunggulan  yaitu  kerapatan  yang  lebih tinggi dibandingkan jabon yang tumbuh di beberapa daerah lainnya.
Hasil analisis
keragaman menunjukkan  bahwa  semua  parameter kerapatan berbeda nyata pada arah aksial (Tabel 4). Sementara itu pada arah radial, hanya Kku dan Kko yang menunjukkan perbedaan  nyata.  Secara  umum,  nilai kerapatan menunjukkan pola peningkatan dari pangkal menuju ujung (Gambar  7).  Pola  ini  serupa  dengan temuan  Widiyanto  &  Siarudin,  (2016) pada jabon berumur 7 tahun dari Garut, Jawa Barat.
Tabel 4. Hasil analisis keragaman kerapatan pada arah aksial dan radial ( Analysis of variance for density in the axial and radial direction ) Parameter P-value HSD Aksial Radial Interaksi Kerapatan segar 0,004** 0,241 0,775 0,078 Kerapatan kering udara 0,002** 0,048* 0,755 0,090 Kerapatan kering oven 0,003** 0,023* 0,991 0,105
Keterangan: **signifikan pada tingkat kepercayaan 99%; *signifikan pada tingkat kepercayaan 95%)
13.0 13.3 13.6 13.9 14.2 14.5 Pangkal Tengah Ujung K A K er in g U d ar a (% ) Posisi aksial
Vol. 12 (1): 136 – 149
Gambar 7. Pola keragaman kerapatan pada arah aksial ( Variation pattern of density in the axial direction )
Pada  arah  radial,  kerapatan  kering udara  dan  kering  oven  menunjukkan pola  peningkatan  dari  empulur  menuju kulit  (Gambar  8).  Hasil  yang  serupa dilaporkan oleh Darmawan et al., (2013) dan  Widiyanto  &  Siarudin  (2016)  pada jenis  kayu  yang  sama.  Kerapatan  kayu lain  yaitu Melia  azedarach juga meningkat  dari  empulur  menuju  kulit (Duong  &  Matsumura,  2018a).  Variasi nilai kerapatan kayu pada arah radial ini diduga  berkaitan  dengan  nilai  panjang serat. Pada arah radial, baik panjang serat dan  kerapatan  menunjukkan  pola  yang sama,  yaitu  meningkat  dari  empulur menuju kulit.

## Penyusutan
Nilai  penyusutan  yang  diamati meliputi  penyusutan  arah  longitudinal, tangensial  dan  radial.  Selain  itu, ditentukan juga rasio T/R yang merupakan perbandingan antara
penyusutan  tangensial  dan  penyusutan radial. Nilai rerata dan kisarannya yaitu 0,45%  (0,25–0,69%)  untuk  penyusutan longitudinal; 2,36% (1,31–3,27%) untuk penyusutan  tangensial;  1,39%  (0,67– 3,07%)  untuk  penyusutan  radial;  dan rasio T/R sebesar 2,22 (1,02–3,13). Hasil analisis keragaman (Tabel 5) menunjukkan  bahwa  semua  parameter penyusutan  tidak  berbeda  nyata  baik pada arah aksial maupun radial
Gambar 8. Pola keragaman kerapatan pada arah radial ( Variation pattern of density in the radial direction ) 0.3 0.4 0.5 0.6 Ks Kku Kko K era pa ta n (g /c m 3 ) Pangkal Tengah Ujung 0.3 0.4 0.5 0.6 A B C D K era pa ta n (g /c m 3 ) Posisi radial Kku Kko
Tabel 5. Hasil analisis keragaman penyusutan pada arah aksial dan radial ( Analysis of variance for shrinkage in the axial and radial direction ) Parameter P-value HSD Aksial Radial Interaksi Penyusutan longitudinal 0,341 0,620 0,952 - Penyusutan tangensial 0,354 0,336 0,851 - Penyusutan radial 0,675 0,069 0,377 - Rasio T/R 0,612 0,054 0,446 - Penyusutan  longitudinal  kayu  jabon pada penelitian ini lebih tinggi dibandingkan  kisaran  Shmulsky  &  Jones (2019)  yaitu sebesar 0,1–0,2%.  Tingginya penyusutan  longitudinal  ini  disebabkan umur  kayu  yang  relatif  muda  sehingga masih  didominasi  oleh  kayu  juvenil. Yamashita et al., (2009) melaporkan bahwa tingginya penyusutan longitudinal dipengaruhi oleh besarnya sudut mikrofibril dan rendahnya modulus elastisitas. Secara umum, nilai penyusutan longitudinal menunjukkan nilai yang relatif seragam di seluruh batang pohon, baik pada arah aksial maupun radial.
Nilai rerata penyusutan tangensial dan radial  masing-masing  sebesar  2,36%  dan 1,31%.  Nilai  penyusutan  ini  lebih  rendah jika  dibandingkan  dengan  kayu Melia azedarach yaitu sebesar 7,05% dan 4,38% (Duong  &  Matsumura,  2018a).  Sama halnya  dengan  penyusutan  longitudinal, penyusutan  tangensial  dan  radial  juga menunjukkan nilai yang relatif seragam di seluruh  batang  pohon.  Tidak  terlihat adanya  kecenderungan  pola  tertentu,  baik pada  arah  aksial  maupun  radial.  Nilai penyusutan  tangensial  dan  radial  ini penting  karena  erat  kaitannya  dengan kestabilan dimensi kayu.
Berikutnya, perbandingan antara penyusutan  tangensial  dengan  penyusutan radial  dinyatakan  sebagai  rasio  T/R.  Nilai
rerata  dan  kisaran  rasio  T/R  kayu  jabon pada penelitian ini sebesar 2,22 (1,02–3,13) yang  nilainya  relatif  seragam  pada  arah aksial dan radial. Nilai rasio T/R di atas 2,0 mengindikasikan bahwa kayu kurang stabil dimensinya  terhadap  penyusutan  ketika dilakukan  pengeringan  (Panshin  &  de Zeeuw,  1980).  Duong  &  Matsumura (2018a)  melaporkan  nilai  rasio  T/R  yang lebih  kecil  (1,60–1,68)  pada  kayu Melia azedarach yang  berumur  17–19  tahun. Perbedaan  jenis  dan  umur  kayu  diduga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi  nilai  rasio  T/R  ini. Diperlukan upaya untuk dapat meningkatkan  kestabilan  dimensi  kayu jabon umur 5 tahun ini, di antaranya adalah dengan  metode bulking (Obataya et  al.,
2002)  atau  impregnasi  (Bak et  al., 2018).
Oleh  karena  itu,  penelitian  berikutnya diharapkan  lebih  fokus  terkait  dengan peningkatan kestabilan dimensi kayu jabon yang berumur 5 tahun.

## Kekuatan Lengkung Statis
Kekuatan lengkung statis yang diamati meliputi  modulus  elastisitas  (MOE)  dan modulus  patah  ( modulus  of  rupture / MOR),  yang  nilai  rerata  dan  kisarannya masing-masing  adalah  29.580  kg/cm 2
(18.000  –  40.050  kg/cm 2 )  dan  158,83 kg/cm 2 (90,40  –  259,33  kg/cm 2 ).  Nilai kekuatan lengkung  statis kayu jabon  pada
penelitian  ini  lebih  rendah  dibandingkan kayu  jabon  umur  7  tahun  temuan Darmawan et  al., (2013)  yaitu  sebesar 56.421 kg/cm 2 dan 489 kg/cm 2 . Umur kayu yang lebih muda (5 tahun) diduga menjadi penyebab  lebih  rendahnya  kekuatan lengkung  statis.  Hasil  analisis  keragaman (Tabel 6) menunjukkan bahwa baik MOE dan  MOR  tidak  berbeda  nyata  pada  arah aksial,  namun  berbeda  nyata  pada  arah radial.
Pada  arah  radial,  baik  MOE  maupun MOR menunjukkan pola peningkatan dari empulur menuju kulit (Gambar 9 dan 10). Pola  keragaman  yang  serupa  juga dilaporkan  oleh  Darmawan et  al., (2013) pada kayu jabon umur 7 tahun, dan Duong
&  Matsumura  (2018b)  pada  jenis Melia
azedarach .  Variasi  kekuatan  lengkung statis  pada  arah  radial  ini  serupa  dengan pola  variasi  panjang  serat  dan  kerapatan. Pada pemaparan sebelumnya telah dijelaskan  bahwa  panjang  serat  dan kerapatan juga menunjukkan pola peningkatan  yang  konsisten  dari  empulur ke kulit. Hidayati et al., (2018) melaporkan bahwa  sifat  mekanika  berkaitan  erat dengan  kerapatan  dasar  atau  disebut  juga kerapatan  segar.  Temuan  lain  oleh Kubojima et  al., (2008)  menyebutkan bahwa keragaman kekuatan lengkung statis pada arah radial berkaitan erat dengan lebar lingkaran  tahun.  Sayangnya,  lingkaran tahun pada kayu jabon pada penelitian ini tidak dapat diamati dengan jelas.
Tabel 6. Hasil analisis keragaman kekuatan lengkung statis pada arah aksial dan radial ( Analysis of variance for static bending strength in the axial and radial direction ) Parameter P-value HSD Aksial Radial Interaksi Modulus elastisitas 0,509 0,000** 0,929 12,28 Modulus patah 0,500 0,000** 0,914 136,64
Keterangan: **signifikan pada tingkat kepercayaan 99%)
Gambar 9. Pola keragaman modulus elastisitas pada arah radial ( Variation pattern of the modulus of elasticity in the radial direction )
0 10 20 30 40 50 A B C D MO E ( x 1 .0 0 0 k g /c m 2 )
Vol. 12 (1): 136 – 149
Gambar 10. Pola keragaman modulus patah pada arah radial ( Variation pattern of the modulus of rupture in the radial direction )

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat disimpulkan  bahwa  kayu  jabon  yang berumur 5 tahun di hutan rakyat Kabupaten Sleman, Yogyakarta, menunjukkan variasi sifat-sifat  kayu  dalam  satu  batang  pohon pada arah aksial dan radial. Kadar air kering udara,  kerapatan  kering  udara,  dan kerapatan kering oven bervariasi pada arah aksial. Sementara itu variasi sifat kayu pada arah radial meliputi panjang serat, kadar air segar,  kerapatan,  dan  kekuatan  lengkung statis.  Penelitian  selanjutnya  diharapkan untuk lebih  fokus  terhadap  upaya mengurangi  variasi  sifat  kayu  dalam  satu batang pohon, serta meningkatkan kestabilan  dimensi  kayu  jabon  yang berumur 5 tahun.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari studi magister di Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada. Ucapan belasungkawa yang sebesar-besarnya
kepada Joko Sulistyo, salah satu tim penulis yang meninggal dunia di tengah persiapan manuskrip.

## DAFTAR PUSTAKA
Anna,  N.,  Supriyanto,  Karlinasari,  L., Sudrajat, D.J., Siregar, I.Z. (2020). The  growth,  pilodyn  penetration, and  wood  properties  of  12
Neolamarckia cadamba
provenances  at  42  months  old. Biodiversitas,  21  (3),  1091-1100.
https://doi.org/10.13057/biodiv/d2
10332
Bak,  M.,  Molnar,  F.,  &  Nemeth,  R.
(2018). Improvement of dimensional  stability  of  wood  by silica  nanoparticles. Wood  Mater Sci Eng , 14(1), 48-58. https://doi.org/10.1080/17480272. 2018.1528568 Darmawan, W., Nandika, D., Rahayu, I., Fournier,  M.,  &  Marchal,  R. (2013).  Determination  of  juvenile and mature transition ring for fast growing sengon and jabon wood. J Indian Acad Wood Sci , 10 (1), 39-
47. https://doi.org/0.1007/s13196- 013-0091-x
Duong, D.V., & Matsumura, J. (2018a). Tranverse  shrinkage  variations within  tree  stems  of Melia azedarach planted  in  northern
0 50 100 150 200 250 300 A B C D M O R (kg /c m 2 ) Posisi radial
Vol. 12 (1): 136 – 149
Vietnam. J Wood Sci , 64, 720-729. https://doi.org/10.1007/s10086- 018-1756-2
Duong, D.V., & Matsumura, J. (2018b). Within-stem variations in mechanical  properties  of Melia azedarach planted  in  northern
Vietnam. J Wood Sci , 64, 329-337. https://doi.org/10.1007/s10086- 018-1725-9
Hadi,  Y.S.,  Massijaya,  M.Y.,  Nandika, D.,  Arsyad,  W.A.M.,  Abdillah,
I.B.,  Setiono,  L.,  &  Amin,  Y. (2020).  Color  change  and  termite resistance of fast-growing tropical woods  treated  with  kesambi ( Schleichera  oleosa )  smoke. J Wood Sci , 66, 61-70. https://doi.org/10.1186/s10086-
020-01906-y
Hidayati,  F.,  Purnama,  R.A.,  Praptoyo, H., & Sunarti, S. (2018). Pengaruh kecepatan  pertumbuhan  terhadap sifat  fisika  dan  mekanika  kayu Acacia mangium umur 4 tahun asal Wonogiri,  Jawa  Tengah. Jurnal
Ilmu Kehutanan , 12, 248-254.
Ishiguri, F., Masubuchi, N., Yokota, S., & Yoshizawa, N. (2005). Changes in  the  physical  and  chemical properties of six Japanese softwoods  caused  by  lengthy smoke-heating  treatment.  J  Wood Sci, 51, 161-166. https://doi.org/10.1007/s10086- 004-0620-8 Krisnawati, H., Kallio, M., & Kanninen,
M. (2011).
Anthocephalus cadamba Miq: ekologi, silvikultur, dan  produktivitas (pp  1).  CIFOR. Bogor, Indonesia.
Kubojima, Y., Kanetani, S., Fujiwara, T.,
Suzuki, Y., Tonosaki, M.,
Yoshimaru,  H.,  &  Ikegame,  H.
(2008)  Radial  variations  of  wood properties of  an endangered species Pinus armandii var.
amamiana. J  Wood  Sci ,  54,  443- 450.
https://doi.org/10.1007/s10086-
008-0986-0
Mahmud, S.Z., Hashim, R., Saleh, A.H., Sulaiman,  O.,  Saharudin,  N.I.,
Ngah,  M.L.,  Masseat,  K.,  & Husain,  H.  (2017).  Physical  and mechanical  properties  of  juvenile wood from Neolamarckia cadamba planted in West Malaysia. Maderas  Cienc-Tecnol , 19 (2), 225-238. https://doi.org/10.4067/S0718- 221X2017005000020 Obataya,  E.,  Sugiyama,  M.,  &  Tomita, B. (2002) Dimensional stability of wood acetylated with acetic anhydride solution glucose pentaacetate. J Wood Sci, 48, 315-
319. https://doi.org/10.1007/BF008313 53
Panshin,  A.J.  &  de  Zeeuw,  C.  (1980). Textbook of Wood Technology (pp 167).  Mc-Graw  Hill.  Michigan, USA.
Pertiwi,  Y.A.B.,  Aiso,  H.,  Ishiguri,  F., Wedatama,  S.,  Marsoem,  S.N., Ohshima, J., Iizuka, K., & Yokota, S.  (2017).  Effect  of  radial  growth rate  on  wood  properties  of Neolamarckia  cadamba . J  Trop
For Sci , 29 (1), 30-36.
Shmulsky,  R.  &  Jones,  P.D.  (2019). Forest Products and Wood
Science:  An  Introduction,  7 th Edition (pp  113,  175,  178).  John
Wiley & Sons. Chichester, England.
Vol. 12 (1): 136 – 149
Soerianegara, I., & Lemmens, R.H.M.J. 1993. Plant  Resources  of  South- East  Asia  5  (1)  Timber  Trees:
Major Commercial Timbers . Pudoc Scientific Publishers. Wageningen, Belanda. Sukmarini,  D.,  Swastana,  I.W.,  & Diansyah, A. (2019). Variasi radial sifat
fisika kayu nangka ( Artocarpus  heterophyllus )  yang berasal dari Desa Sesaot Kabupaten  Lombok  Barat. Jurnal Sangkareang Mataram , 5, 66-71
Sun, M., Cao, C., Zuo, L., Yue, X., Zhan, M.,  &  Xu,  B.  (2022).  Study  on basic wood properties of critically endangered species Syzygium album . Wood  Res ,  68  (1),  1-16. https://doi.org/10.37763/wr.1336- 4561/68.1.0116
Widiyanto,  A.,  &  Siarudin,  M.  (2016). Karakteristik sifat fisik kayu jabon ( Anthocephalus  cadamba Miq) pada  arah  longitudinal  dan  radial.
Jurnal  Hutan  Tropis ,  4  (2),  102- 108
Yamashita, K., Hirakawa, Y., Nakatani,
H., & Ikeda, M. (2009). Longitudinal  shrinkage  variations within  trees  of  sugi  ( Cryptomeria
japonica )  cultivars.  J  Wood  Sci, 55, 1-7.
https://doi.org/10.1007/s10086-
008-0987-z
Zobel, B.J. & van Buijtenen,  J.P. (1989). Wood  Variation:  Its  Causes  and Control (pp  77-81).  Springer- Verlag. Berlin, Jerman.